288 °- Doelter - [10] 



8. Fassait. 



In meinen Beiträgen zur Mineralogie des Fassa- und Fleimser- 

 thales habe ich drei Analysen von Fassait gegeben, hier gebe ich nun 

 eine weitere, welche ich an sehr frischem Material ausgeführt habe, 

 es lagen mir Krystalle der früher unter II angeführten Varietät vor, 

 die sich in körnigem Fassait in Hohlräumen desselben vorfanden. 



Die Analyse ergab: 



Si0 2 44-76 



CaO 24-90 



MgO 13-65 



FeO 2-09 



JFe 2 3 5-01 



Al 2 O z .... ♦ 1010 



100-51 

 Specifisches Gewicht = 2'979. 



Man sieht, dass diese Analyse gut stimmt mit der früher an der 

 Varietät II angeführten. 



Diopsid von Ala. 



Die folgenden Analysen wurden unternommen, um den Unterschied 

 zwischen farblosem und gefärbtem Diopsid kennen zu lernen, und um 

 zu constatiren, ob der kleine, bei den Diopsiden oft constatirte Thon- 

 erdegehalt blos einer Verunreinigung zuzuschreiben ist oder nicht; 

 dazu war vor Allem ganz reines Material nothwendig, Ich hatte mehrere 

 grüne und farblose durchsichtige Diopside von Ala von säulenförmigem 

 Habitus zur Verfügung, die 2—3 Cm. lang waren und die Combination 



ooPoo . ooPoo . ooP . 2P • OP • P°° • 2P°o 



zeigten. 



Am besten geeignet zur Analyse schien ein grosser Krystall, der 

 am oberen Ende farblos, am unteren Ende dunkelgrün war; es wurden 

 zur ersten Analyse Stücke des dunkelgrünen Diopsids gewählt, zur 

 zweiten solche des farblosen, beide waren ganz rein. 



9. Dunkelgrüner Diopsid. 



Zur Analyse wurden gebraucht 0'9 Gr. für die Aufschliessung 

 mit Natron-Kali, 05— 0-7 Gr. für die Bestimmung des Eisenoxyduls; 

 letztere wurde einmal im Platintiegel in der Kohlensäure, das zweite 

 Mal in der zugeschmolzenen Röhre ausgeführt, die Versuche ergaben: 



I • • • 1-96 

 II • • • 1-88 



